Mineralvorkonimen. 



23 



zu einem weissen Email schmelzbar. In kochender Salzsäure oder Schwefel- 

 säure nur schwierig auflösbar; von Na OH und Na 2 C 3 -Lösung schon in 

 der Kälte zersetzbar. 



U. d. M. zuweilen hexagonale Umgrenzung erkennbar, oder es wird 

 die hexagonale Form durch eine Art Zonarstructur angedeutet, indem ein 

 sechsseitig umgrenzter, durch Einschlüsse schmutzig bräunlich gefärbter 

 Kern von einer klaren Kandzone umhüllt wird ; ersterer ist optisch einaxig, 

 letztere zweiaxig mit kleinem Axenwinkel; beide optisch negativ, Licht- 

 und Doppelbrechung schwach. 



Die Analyse ergab (Mittel aus zwei Bestimmungen): 



Demnach Si 2 : Al 2 3 : Mg : H 2 nahezu = 1 : 0,25 : 1 : 1 , welchem 

 Verhältniss die Formel Si 4 n 2 (AI (OH) 2 ) 4 Mg OH entspricht. 



2. Der sogenannte Anthophyllit von Bodenmais. 

 Untersuchungen an frischem Material vom Kronberg bei Bodenmais 



zeigen, dass der sogenannte Anthophyllit der gemeinen Hornblende zu- 

 zurechnen ist. Spaltungsstücke zeigen schiefe Auslöschung und auf einer 

 nach ooPoo (010) geschliffenen Platte betrug die Auslöschungsschiefe 14°. 

 Pleochroismus deutlich. Absorption schwach. Spec. Gew. 3,052. Die 

 Analyse ergab: Si0 2 48,58, Fe 2 3 4,74, A1 2 3 17,52, MnO Spur, Ca 11,21, 

 MgO 13,24, H 2 5,00; Sa. 100,29 °/ . 



Durch die Abwesenheit von FeO wird erklärt, dass die Hornblende 

 ihre Farbe beim Glühen nicht verändert und keine kräftigere Absorption 

 annimmt. 



3. Spessartin von Aschaffenburg. 



Verf. untersuchte zwei Vorkommen von als Spessartin bezeichneten 

 Granaten aus der Umgebung von Aschaffenburg; das eine vom Johannis- 

 berg zeigt undeutlich ausgebildete dunkelrothbraune Krystalle (Analyse I) 

 in einem biotitreichen granitischen Gestein, das andere besser ausgebildete, 

 oft durch ihre Grösse hervorragende hyazinthrothe Krystalle (Analyse II) 

 der Combination 202 (211), ooO (110) in einem Pegmatit, der neben Quarz 

 und Orthoklas hauptsächlich Muscovit enthält. Die Analysen ergaben : 



Si0 2 Fe 2 3 A1 2 3 FeO ßlnO CaO Sa. 

 38,77 — 19,32 36,67 2 Spur 4,17 98,93 

 36,88 2,14 19,58 13,48 27,14 1,71 100,93 



1 In der Originalarbeit ist irrthümlich die Zahl 321 und das Verhältniss 

 Si0 2 : A1 2 3 : MgO : H 2 0, demnach = 1 : 0,5 : 1 : 1 angegeben, während 

 in der dort gegebenen Formel das richtige Verhältniss zum Ausdruck ge- 

 bracht ist. Die Formel selbst ist aber zu schreiben Si 4 O n 2 (AI (OH) 2 ) 4 Mg OH, 

 nicht Si 4 13 2 (AI (0 H) 2 ) 4 Mg H, wie in der Originalarbeit. Anm. des Ref. 



2 Hiervon ist ein Theil auf Fe 2 3 umzurechnen. 



Molec.-Quot. 



Si0 2 

 A1 2 (X 

 Mg. 

 H 2 



42,33 

 16,35 

 28,17 

 13,19 



706 

 160 1 

 704 

 731 



